oOO 



W. CROOKES. — L'ÉVAPORÂTION ÉLECTRIQUE 



(ludion fut maintenu pendant trente-cinq mi- 

 nutes, le pôle A étant négatif et le pôle B positif. 

 \u bout de ce temps, la plus grande partie du cad- 

 mium avait disparu du pôle négatif, laissant clair 

 le fil de platine, aucun dépôt de métal n'étant 

 auprès, et les molécules paraissant avoir été pro- 

 jetées à une distance d'environ | de pouce. 



L'apparence du pôle positif était bien diffé- 

 rente; le cadmium n'avait presque pas été volati- 

 lisé et le métal condensé était venu tout près du 

 pôle. Le tube fut ouvert et les restes des fils et du 

 métal furent pesés. Le cadmium, qui était alors loin 

 des pôles, fut dissous dans une solution acide; le 

 résidu fut alors lavé, séché, et pesé : 



Piile positif Pôle négallt 



Poids primitif du c;idmium. . . èl'^ 66^^ 



Cadmium restant sur le pôle. 3, Go 0, 25 



Cadmium volatilise en 3o min. 



2, 3.^ 



73 



La différence entre les quantités de cadmium 

 chassées des deux pôles se trouvant ainsi affirmée, 



Fig. 1. 



une autre expérience fut faite dans un Itilie ar- 

 rangé de façon à peser facilement le métal avant 

 et après l'expérience. La figure 7 représente l'appa- 

 reil. Un tube en U fut soufflé, ayant une boule dans 

 chaque branche. Les pôles de platine étaient, 

 comme auparavant, à chaque extrémité des bran- 

 ches, et dans chaque boule se trouvait suspendu à 

 un crochet de platine un petit morceau de cad- 

 mium, le métal ayant été fondu sur le fil. Chacun 

 des fils fut pesé avec et sans le cadmium. La partie 



inférieure du tube fut enfermée dans un vase 

 de métal contenant de la paraffine : la tempéra- 

 ture fut maintenue à 230° C. pendant la durée de 

 l'expérience. Un dépôt se fit presque immédiate- 

 ment autour du pôle négatif, et en cinq minutes 

 la boule le surmontant devint opaque par suite du 

 dépôt métallique. Le pôle positif avec son en- 

 tourage lumineux put être facilement observé 

 tout le temps. 



Après trente-cinq minutes l'expérience fut ter- 

 minée, et, lorsque tout fut refroidi, le tube fut ou- 

 vert et les fils pesés de nouveaux. Voici les résul- 

 tats : 



Poids du cadmium à l'origine. 

 Poids après l'espérience 



Pôle positif Pôle négatif 

 9S's34 9B"38 



9, 23 1, 86 



Cadmium Tolatilisé en 30 min. 



06"''09 



7erso2 



Trouvant que le cadmium se volatilisait si faci- 

 lement sous l'action du courant d'induction, une 

 grande quantité, — environ 350 grammes du métal 

 pur, — fut soudée dans un tube, comme le montre la 

 figure 8: l'extrémité du tube contenant le métal 

 fut chauffée juste un peu au-dessus du point de 

 fusion ; le métal fondu étant le pôle négatif, en 

 quelques heures la quantité entière était volati- 

 lisée et condensée en une couche épaisse sur 



Fig. 8. 



l'extrémité la plus éloignée du tube près du pôle 

 positif, mais ne le touchant pas. 



Volatilisation de l'argent. — L'expérience sui- 

 vante fut faite sur l'argent. L'appareil était sem- 

 blable à celui employé pour le cadmium (fig. 7). 

 De petites balles d'argent pur furent fondues à 

 l'extrémité de fils de platine et suspendues dans 

 les boules de verre. Les fils de platine étaient pro- 

 tégés par des tubes de verre, de sorte que les 

 balles d'argent étaient seules exposées. 



L'appareil entier fut enfermé dans une boîte de 

 métal, garnie intérieurement de mica, et la tem- 

 pérature fut maintenue aussi haute que le per- 

 mettait le verre sans se fondre. Le vide fut amené 

 à un espace sombre de 3 millimètres et le courant 



